## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
Kesetaraan Kuat Tekan Batu Bata (Press) Asal Bangsal Mojosari Kabupaten Mojokerto Terhadap Kuat Tekan Spesi Campuran
Semen, Kapur, dan Pasir untuk Pasangan Bata
Sukobar, Kuntjoro, Kusumastuti, Sungkono Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, Surabaya Email: Kobarabiyi@gmail.com

## Abstract
Brick  masonry  is  a  building  material  normally  used  as  wall  element  in  residential  and  high  rise buildings. It  consists  of  brick and cement paste, use  either as  an  ordinary wall or load bearing wall element. Brick comes from various areas, and is made using different method of fabrication, different material and composition. Therefore, there is a possibility that the brick used is either stronger than cement  paste  or  vice  versa.  In  this  research,  30  bricks  of  19  cm  x  9.5  cm  x  4.5  cm  from  Bangsal Mojosari  in  Mojokerto  District  are  compression  tested  to  get  its  compressive  strength  and  will  be compared with the strength of cement paste, made from limestone, sand, and Portland Cement (PC) type I with composition of 5:15:1. The cement content is varied from 0.6 to 1.3 by volume. The results of  this  study  indicates  that  the average compressive strength  of  the  bricks  is around  149.85  kg/cm 2 . Using  regression  analysis,  the  proportion  of  cement  paste  is  5:15:16  to  obtain  the  compressive strength equal to the strength of the brick.
Keywords: bricks, paste, and compressive strength.

## Abstrak
Pasangan  batu  bata  merupakan  material  bangunan  yang  selalu  dipergunakan  khususnya  untuk dinding rumah tinggal maupun gedung bertingkat. Elemen pasangan batu bata terdiri dari batu bata  dan  perekat  (spesi),  yang  dipakai  sehari-hari  dalam  pelaksanaan  baik  sebagai  dinding penyekat  maupun  pemikul  beban.  Batu  bata  yang  dipakai  berasal  dari  daerah  yang  berbeda- beda,  serta  cara  pembuatan  dan  spesi  yang  dipergunakan  juga  dari  bahan  dan  komposisi campuran  yang  berbeda-beda.  Sehingga  dalam  pasangan  batu  bata  tersebut  kemungkinan  batu batanya  lebih  kuat  dari  spesinya  atau  sebaliknya  spesinya  lebih  kuat  dari  pada  batu  batanya. Dalam penelitian ini dilakukan pengetesan kuat tekan 30 benda uji batu bata yang diambil secara random  pada  6  lokasi pembuatan  dari Bangsal  Mojosari Kabupaten  Mojokerto yang berukuran 19  cm  x  9,5  cm  x  4,5  cm  dan  akan  disetarakan  kuat  tekanannya  dengan  spesi  hasil  penelitian terdahulu (Sukobar, 1995) campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir dan 1 bagian semen (PC) tipe 1 yang kadar/bagian semennya diubah-ubah dari 0,6 bagian sampai dengan 1,3 bagian. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  rata-rata  dari  30  benda  uji  batu  bata  Press  dari Bangsal  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto  adalah  sebesar  149.85  kg/cm 2 ,  dengan  menggunakan persamaan  regresi  hasil  penelitian  terdahulu  (Sukobar,  1995)  maka  kekuatan  tekannya  setara dengan spesi campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir dan 8 bagian semen. Model regresi kuat tekan spesi terhadap kadar semen adalah Y = 2,66 + 9,07 X, dimana Y adalah nilai kuat tekan dan X  adalah  nilai  kadar  semen.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  apabila  membuat  pasangan batu bata menggunakan batu bata Press dari Mojosari, maka spesinya menggunakan campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir : 16 bagian semen agar kekuatan tekannya setara atau kuat tekan rata-rata batu bata (Press) dari Bangsal Mojosari setara dengan spesi campuran 5 bagian kapur : 15 bagian pasir : 16 bagian semen (PC) tipe 1.
Kata kunci: batu bata, spesi, dan kuat tekan.
1. Pendahuluan
Bangunan  sederhana  khususnya  rumah tinggal  merupakan  kebutuhan  untuk hunian  yang  terus  meningkat,  sesuai dengan  data  Badan  Pusat  Statisktik
(BPS)  saat  ini,  pertumbuhan  Masyara- kat Berpenghasilan Rendah (MBR) kian signifikan  atau  mencapai  60  juta  orang pertahun  (Erlangga Satria  Agung, 2013).  Kondisi  perekonomian  yang
kurang stabil akhir-akhir ini berdampak terhadap  menurunnya  daya  beli  ma- syarakat  terhadap  rumah  sederhana,  hal ini karena harga bahan-bahan bangunan khususnya  pasir  dan  semen  semakin melambung sehingga menyebabkan biaya  pembuatan  rumah  sederhana semakin  tinggi.  Untuk  mengurangi biaya  tersebut  dapat  dilakukan  dengan merekayasa  elemen  dinding  tembok- /pasangan  bata  sebagai  pemikul  beban yang  terbuat/tersusun  dari  bahan  batu bata  dan  spesi  yang  dibuat  sedemikian rupa  sehingga  kuat  tekan  (σ)  batu  bata setara dengan kuat tekan (σ) spesi yang terbuat  dari  campuran  semen,  kapur, dan pasir. Dengan harapan dapat meng- hemat  bahan  perekat  semen  (Sukobar, 1995).  Komponen  spesi/mortar  adalah sebagai berikut:
a).  Kapur  merupakan  komponen  bahan spesi/mortar  yang  diperoleh  dari  pem- bakaran  batu  kapur  pada  suhu  tertentu kemudian  dipadamkan  dengan  air. Kapur  (CaCo 3 )  pada  spesi/mortas  ber- fungsi  sebagai  bahan  pengikat  yang berwarna putih.
b). Semen sebagai bahan pengikat yang digunakan  adalah  semen  gresik  Tipe  1, sement  portland  ada  beberapa  tipe adalah sebagai berikut:
 Tipe I (Ordinary Portland Cement)
Yaitu  sement  portland  untuk  peng- gunaan  umum  yang  tidak  memer- lukan persyaratan khusus, semen ini mengandung  5%  MgO  dan  2,5- 3%SO 3 .
 Tipe  II  (Moderate  Heat  Portland

## Cement)
Yaitu  sement  portland  yang  dalam penggunaannya  memerlukan  keta-
hanan  terhadap  sulfat  dan  panas hidrasi  sedang,  semen  ini  mengan- dung  20%  SiO 2 ,  6%  AL 2 O 3 , 6%Fe 2 O 3, 6% MgO, dan 8%C 3 A.
 Tipe  III  (High  Early  Strenght

## Portland Cement)
Yaitu  sement  portland  yang  dalam penggunaannya  memerlukan kekua- tan  tinggi  pada  fase  permulaan setelah pengikatan terjadi, semen ini mengandung  3,5-4%  AL 2 O 3, 6% Fc 2 O 3 ,  35%  C 3 S,  6%  MgO,  40% C 2 S, dan 15% C 3 A.
 Tipe  IV  (Low  Heat  Portland

## Cement)
Yaitu  sement  portland  yang  dalam penggunaannya  memerlukan  panas hidrasi  rendah,  semen  ini  mengan- dung 6,5% MgO, 2,3% SO 3 , dan 7%
C 3 A.
 Tipe V (Super Sulphated Cement)
Yaitu  sement  portland  yang  dalam penggunaannya  memerlukan  keta- hanan  tinggi  terhadap  sulfat,  semen ini  mengandung  5%  terak  Pc,  6% MgO, 2,3% SO 3 , dan 5% C 3 A.
Syarat  mutu  sement  portland  harus memenuhi  SII-0013-81  atau  SNI15- 2049-2004.
c).  Pasir  (agregat  halus),  sebagai  bahan pengeras dalam spesi/mortas merupakan agregat  alami  yang  berasal  dari  letusan gunung berapi, sungai, dalam tanah, dan pantai  harus  memenuhi  standar  dimana kekerasan,  ketajaman,  gradasi,  dan kebersihan  terhadap  lumpur  maupun kebersihan  terhadap  bahan  kimia  harus memenuhi  standart  nasional  Indonesia (SKSNI-S-04-1989-F:28).
Batu  bata  merupakan  komponen  utama dalam pembuatan dinding tembok. Batu

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
bata  terbuat  dari  tanah  liat  dicampur dengan  pasir  atau  tambahan  bahan  lain seperti  abu  bakaran  sekam  atau  yang lainnya  kemudian  dicetak,  dikeringkan, dan  dibakar.  Standar  ukuran  batu  bata diatur  dalam  SII-0021-1978  seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Modul standar ukuran batu bata
Modul Tebal Lebar Panjang (mm) (mm) (mm) M-5a 65 90 190 M-5b 65 140 190 M-6 55 110 230 Sumber: SII-0021-1978
Penyimpangan  maksimum  ukuran  batu bata diatur dalam SII-0021-1978 seperti pada Tabel 2.
Tabel  2.  Toleransi  penyimpangan  ukuran maksimal batu bata SII-0021-1978
Kelas Penyimpangan ukuran maksimum (mm) M-5a dan M-5b M-6 Te bal Le bar Pan jang Te bal Le bar Pan jang 25 2 3 5 2 3 5 50 2 3 5 2 3 5 100 2 3 4 2 3 4 150 2 2 4 2 2 4 200 2 2 4 2 2 4 250 2 2 4 2 2 4 Sumber: SII-0021-1978
Menurut  SNI-10.1978:6,  kualitas/mutu batu  bata  dibagi  menjadi  tiga  tingkatan dalam hal kuat tekan dan penyimpangan ukuran. Di antaranya dapat dilihat pada Tabel  3.  Kuat  tekan  batubata  menurut standar  Industri  Indonesia  SII-0021- 1978 seperti pada Tabel 4.
Tegangan tekan internal yang ditimbul- kan  oleh  gaya  tekan  diasumsikan terse- bar/didistribusikan  merata  keseluruhan penampang  sehingga  intensitas  atau tegangan yang terjadi adalah:
…………………………. (1) dimana:
α =   tegangan (kg/cm 2 ) P  =   gaya tekan (kg)
A  =   luas penampang (cm 2 )
Tabel  3.  Tingkatan  mutu,  kuat  tekan  rata- rata, dan penyimpangan ukuran
Tingkat Mutu Kuat Tekan Rata-rata Penyimpangan ukuran Tingkat 1 Lebih besar 100 Kg/Cm 2 Tidak ada penyimpangan Tingkat 2 80-100 Kg/Cm 2 Satu buah dari sepuluh benda percobaan Tingkat 3 60-80 Kg/Cm 2 Dua buah dari sepuluh benda percobaan
Sumber: SNI-10, 1978:6
Tabel  4.  Kuat  tekan  dan  koefisien  variasi batu bata yang diijinkan SII-0021-1978
Kelas Kuat tekan rata-rata minimum dari 30 buah batu bata yang diuji Koefisien variasi yang diizinkan dari rata-rata kuat tekan kg/cm 2 N/mm 2 % 25 25 2.5 25 50 50 5 22 100 100 10 22 150 150 15 15 200 200 20 15 250 250 25 15 Sumber: SII-0021-1978
2. Metodologi
2.1 Kekuatan Tekan Spesi/Mortar
Pada  penelitian  terdahulu  (Sukobar, 1995)  Komposisi  campuran  kapur, pasir,  dan  semen  dibuat  berdasarkan pada  komposisi  yang  biasa  dipakai  di lapangan  yaitu  5  Kapur  :  15  Pasir  :  1 Semen (5 Kp : 15 Ps : 1 Pc), kemudian dibuat simulasi campuran dengan
bagian  kapur  dan  pasir  dibuat  tetap, tetapi  bagian  semen  (Pc)  diubah-ubah seperti yang terlihat pada Tabel 5.
Tabel  5.  Komposisi  berdasarkan  perban- dingan volume Kapur (Kp), Pasir (Ps), dan Semen (Pc)
Komposisi Volume (bagian) Kp Ps Pc I 5 15 0,6 II 5 15 0,7 III 5 15 0,8 IV 5 15 0,9 V 5 15 1,0 VI 5 15 1,1 VII 5 15 1,2 VIII 5 15 1,3 Sumber: Sukobar, 1995
Masing-masing  komposisi  dibuat  10 benda  uji,  sehingga  ada  80  benda  uji, kemudian  dites  tekan  pada  umur  28 hari.
2.2 Kekuatan Tekan Batu Bata
a).  Pengambilan  contoh  benda  uji  batu
bata dilakukan dengan cara random dari beberapa tempat pembuatan di Kecama- tan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang dikenal  dipasaran  dengan  sebutan  bata Mojosari  (Gambar  1),  pengambilan contoh  dilakukan  pada  6  lokasi  tempat pembuatan  (Gambar  2),  masing-masing lokasi diambil sebanyak 5 contoh benda uji  sehingga  total  ada  30  buah  contoh benda uji batu bata.
b). Pengujian Kuat Tekan Batu Bata
Dilakukan di laboratorium beton
Diploma  III  teknik  sipil  ITS,  sebelum dilakukan  pengujian  permukaan  batu bata  pada  bagian  muka  dan  belakang dilapisi/diratakan  dengan  adukan  1  Pc:
2  Ps.  Agar  beban  tekan  dari  alat  uji dapat  diteruskan  merata  ke  permukaan luasan batu bata.
Gambar 1. Foto batu bata mojosari press
Gambar  2.  Foto  setelah  pembakaran  batu bata
Gambar 3. Foto penimbangan batu bata
Setelah  cukup  umur  (7  hari)  setiap contoh benda uji batu bata dari 30 buah

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
benda  uji  diukur,  ditimbang  beratnya, kemudian  dites/diuji  kuat  tekannya (Gambar 3 dan 4). Nilai kuat tekan batu bata  ditentukan  berdasarkan  nilai  rata- rata  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  30 buah benda uji.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kuat  Tekan  Spesi/Mortar  Cam- puran Kapur, Pasir, dan Semen
Kuat  tekan rata-rata  dan  tegangan  telah dilakukan  penelitian  terdahulu  (Suko- bar, 1995) seperti pada Tabel 6 dan 7. Persamaan garis regresi seperti berikut:
Y = a + bx ……………………….. (2)
dimana:
n = Jumlah pasangan X  dan  Y Gambar 4. Foto tes kuat tekan batu bata
Tabel 6. Hasil tes kuat tekan rata-rata spesi campuran kapur, pasir, dan semen
Komposisi Hasil tes kuat tekan P rata-rata P/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kg kg/cm 2 I 1,47 1,45 1,23 1,43 1,45 1,35 1,40 1,56 1,57 1,48 1,44 8,14 II 1,68 1,54 1,93 1,50 1,76 1,78 1,82 1,66 1,48 1,77 1,70 9,58 III 1,70 1,74 1,82 1,76 1,76 1,86 1,80 1,82 1,80 1,84 1,79 10,13 IV 1,88 1,80 1,92 1,94 1,94 1,84 1,86 1,70 1,88 1,98 1,86 10,54 V 1,80 1,86 1,96 1,84 1,96 1,86 1,96 1,94 2,00 2,04 1,92 10,88 VI 2,03 1,88 2,74 2,10 2,03 2,21 2,51 2,31 2,33 2,17 2,23 12,63 VII 1,94 2,00 2,10 2,70 2,08 2,40 2,42 2,50 2,54 2,11 2,78 12,90 VIII 2,66 2,94 2,39 2,92 1,99 2,80 3,05 2,99 3,03 2,57 2,73 15,48 Sumber: Sukobar, 1995
Hubungan  antara  kuat  tekan  spe- si/mortar dan kadar semen dapat digam- barkan  oleh  persamaan  garis  regresi sebagai berikut (Tabel 8):
Y = 2,66 + 9,07 X ……………….. (3)
dimana:
Y = kuat tekan (kg/cm 2 )
X = kadar/bagian semen
3.2 Pengujian Kuat Tekan Batu Bata
Hasil  pengujian  dari  30  contoh  benda uji batu bata yang terlihat pada Tabel 9.
Tabel  7.  Tegangan  untuk  masing-masing komposisi  (Campuran  berdasarkan  perban- dingan volume).
Komposisi Campuran berdasarkan perbandingan volume Tegangan (kg/cm 2 ) I 5 Kp : 15 Ps : 0,60 Pc 8,14 II 5 Kp : 15 Ps : 0,76 Pc 9,58 III 5 Kp : 15 Ps : 0,80 Pc 10,13 IV 5 Kp : 15 Ps : 0,90 Pc 10,54 V 5 Kp : 15 Ps : 1,00 Pc 10,88 VI 5 Kp : 15 Ps : 1,10 Pc 12,63 VII 5 Kp : 15 Ps : 1,20 Pc 12,90 VIII 5 Kp : 15 Ps : 1,30 Pc 15,48 Sumber: Sukobar, 1995
4. Simpulan
Dari  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  se- bagai berikut:
a. Berdasarkan  ukuran,  maka  batu  bata dari  Mojosari  tidak  sesuai  SII-0021- 1978.
b. Dari  hasil  pengujian kuat  tekan  rata- rata  batu  bata  Mojosari  sebesar 149,85 kg/cm 2 berdasarkan SII-0021- 1978, maka batu bata press Mojosari termasuk  kedalam  tingkat  mutu  1 (kuat  tekan  rata-rata  lebih  besar  100 kg/cm 2 ).
c. Dari hasil analisa yang telah dilakukan  jika  dikonversikan  ke persamaan  Regresi  Y=  2,66  +  9,07
X,  maka  dihasilkan  kadar  semen  (x) = (149,85 – 2,66)  : 9,07 = 16 bagian, sehingga  kuat  tekan  rata-rata  batu bata  Press  dari  Mojosari  setara dengan kekuatan tekan spesi campuran  5  Kp  :  15  Ps  :  16  Pc.
Tabel 8. Hubungan Antara perubahan volume semen dan kuat tekan spesi
Komposisi Perubahan volume semen Kuat tekan spesi Dibulatkan X (kg/cm 2 ) Y X 2 XY I 0,60 8,14 8,10 0,36 4,86 II 0,70 9,58 9,60 0,49 6,72 III 0,80 10,13 10,10 0,64 8,08 IV 0,90 10,54 10,50 0,81 9,45 V 1,00 10,88 10,90 1,00 10,90 VI 1,10 12,63 12,60 1,21 13,90 VII 1,20 12,94 12,90 1,44 15,50 VIII 1,30 15,48 15,50 1,69 20,20 Jumlah 7,60 90,20 7,64 89,50 Sumber: Sukobar, 1995.

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
Tabel 9. Kuat tekan, berat dan ukuran batu bata Mojosari
No. Benda uji Berat (kg) Ukuran (mm) Luas bidang tekan (cm 2 ) Beban uji maksimum (kg) Tegangan tekan (kg/cm 2 ) Tebal Lebar Panjang 1 1,30 45 95 195 185,25 25200 136,03 2 1,31 45 95 195 185,26 28800 155,47 3 1,32 45 95 195 185,27 25800 139,27 4 1,33 45 95 195 185,28 18900 102,02 5 1,34 45 95 195 185,29 27000 145,75 6 1,35 45 95 195 185,30 24400 131,71 7 1,36 45 95 195 185,31 28300 152,77 8 1,37 45 95 195 185,32 26500 143,05 9 1,38 45 95 195 185,33 28500 153,85 10 1,39 45 95 195 185,34 29000 156,55 11 1,40 45 95 195 185,35 27400 147,91 12 1,41 45 95 195 185,36 31100 167,88 13 1,42 45 95 195 185,37 23600 127,40 14 1,43 45 95 195 185,38 23700 127,94 15 1,44 45 95 195 185,39 31300 168,96 16 1,45 45 95 195 185,40 29800 160,86 17 1,46 45 95 195 185,41 31000 167,34 18 1,47 45 95 195 185,42 29600 159,78 19 1,48 45 95 195 185,43 28100 151,69 20 1,49 45 95 195 185,44 27800 150,07 21 1,50 45 95 195 185,45 29400 158,71 22 1,51 45 95 195 185,46 30100 162,48 23 1,52 45 95 195 185,47 31000 167,34 24 1,53 45 95 195 185,48 29600 159,78 25 1,54 45 95 195 185,49 28100 151,69 26 1,55 45 95 195 185,50 28000 151,15 27 1,56 45 95 195 185,51 2600 143,59 28 1,57 45 95 195 185,52 27900 150,61 29 1,58 45 95 195 185,53 28200 152,23 30 1,59 45 95 195 185,54 28100 151,69 Rata-rata 1,60 45 95 195 185,55 27760 149,85 Sumber: Sukobar, 1995.
Daftar Pustaka Erlangga  Satria  Agung,  (2013),  REI optimistis  bangun  20.000  unit rumah sederhana. GERE,  J.M.,  Timoshenko,  S.P.,  Was-
pakrik,  H.  J.,  (1987),  Mekanika
Bahan  Edisi  Kedua  Versi  S.  I, Penerbit Erlangga; Jakarta. Muko  muko,  J.A.  (1977),  Dasar  Pe- nyusunan Anggaran Biaya Bangunan, Kurnia Esa; Jakarta. Ritonga,  Abdulrahman.  (1987),  Statis-
tika  Terapan  Untuk  Penelitian,
Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi U.I; Jakarta. SK  SNI-S-04-1989-F:28,  (1989),  Sya- rat-syarat  aggregate  halus  untuk campuran pembuatan
beton,
Standard Nasional Indonesia. SII-0021-1978,  Kelas  Toleransi  dan Modul  Standart  Ukuran  Batu
Bata, Standart Industri Indonesia.
SII.0013-81, (1981), Mutu dan Cara Uji
Semen Portland.
Sukobar,  Imron  harun.  (1995),  Ke-
kuatan  Tekan  Spesi  Campuran
Semen,  Kapur,  Pasir  untuk  Pasa- ngan  Bata,  Laporan  Penelitian, Surabaya.
SNI-10.1978:6,  (1978),  Standar  Nasio-
nal  Indonesia  Kuat  Tekan  dan Penyimpangan Ukuran Batu Bata.
SNI 15-7064-2004, (2004), Standar Na- sional  Indonesia  Semen  Portland
Komposit.
Yayasan  Penyelidikan  Masalah  Ba- ngunan.  (1984),  Syarat-syarat  un- tuk  Kapur  Bahan  Bangunan  NI-7, Yayasan LPMB; Bandung.